136 



Legierungen 



3. Bilden die Komponenten eine Verbin- 

 dung, so zeigt die Kurve einen scharfen Knick 

 (Fig. 31). 



Gemische ales Kupfers mif Nickel 



60 



10 



ZO 30 W 50 60 ?0 



Geu/ichteprocente Ni 



80 90 



Fig. 28. ABC Hartekurve; DBF Leitfahig- 



keitskurve; K M N Thermo elektrische Kraft in 



bezug auf Kupfer. 



Fiir die Herstellung von Therinoelementen 

 und Thermosaulen ergibt sich folgendes: 



Verbindungen zeigen gegen erne reine Kom- 

 ponente groBe Poteutialdifferenzen, sie sind aber 



briichig und demnach nur fiir Thermosaulen 

 zu verwenden, 



Fiir die Thermo el e men te kommen nur die 

 haltbaren KombLnationen: Reine Komponente 

 - Mischkristalllegierung in Betracht. 



Praktische Verweudung haben besonders 

 die Ketten Kupfer-Konstantan (60 Cu 40 Ni) 

 und Platin Platin (Rhodium) gefunden. 



f)Die Harte der Legierungen. Ueber 

 die Beziehungen der Harte zur Konstitution 

 der Legierungen hat Kurnakow eingehende 

 Untersuchungen angestellt, er findet ,,da8 

 die Untersuchung der Hitrte gestattet, nicht 

 nur die Existenz fester Metallosungen zu 

 konstatieren, sondern auch deren Konzen- 

 tration anzugebeu". 



Es bestehen folgende GesetzmaGigkeiten: 



1. Die Bildung fester Metallosungen ist 

 von einer Hartezunahme begleitet. 



2. Die Harteanderungen einer ununter- 

 brochenen Reihe fester Metallosungen vom 

 Typus AB lassen sich durch eine kon- 

 tinuierliche Kurve, die em Maximum be- 

 sitzt, ausdriicken (Fig. 32). 



3. Bei den ununterbrochenen festen 

 Losungsreihen (isomorphen Gemischen) vom 

 Typus AB entspricht das Maximum des 

 Hartediagrarnms dem Minimum der elek- 

 trischen Leitfahigkeit (Fig. 28). 



4. Eine Veranderung der Zusammensetzung 

 der festen Phase in den Grenzkonzentrationen 

 der festen Losungen vom Typus ABn^na 

 verursacht eine plotzliche Aenderung des 



,1TT 



Winkelkoeffizienten der Hartekurven 



(Fig. 33). H = Harte, X = Konzentration. 

 5. Konglomerate zeigen additive Harte 

 (Fig. 34). ' 



s 



"3 

 



a 

 I 



03 

 03 





B 



Fig. 29. 



B 



Fig. 30. 



AB 

 Fig. 31. 



B 



A Concentration B 

 Fig. 32. 



Concert fraf/on B 

 Fig. 33. 



Concenrrahon B 

 Fig. 34. 



A Concentration B 

 Fig. 35. 



